726 Sechzehnter Abschnitt. Hölzer. 



ähnlich ist. Eine aus Hamburg erhaltene Probe zeigt nachstehend be- 

 schriebene Beschaffenheit. 



Holz etwas dunkler als Westindisches Buchsholz, sonst mit diesem 

 in der äußeren Erscheinung, wie in der Lupenansicht der Schnittflächen 

 übereinstimmend, desgleichen in den physikalischen Eigenschaften ^). 

 Wasser wie Alkohol hellgelb färbend, ohne Gerbstotlgehalt. 



Mikroskopischer Charakter. Gefäße etwa 50 pro mm^, 0,03 

 bis 0,06 mm weit, meist einzeln, mit einfach durchbrochenen Gliedern 2) 

 und zahlreichen kleinen, nur 3 [j. breiten, rund- bis querspaltporigen 

 Hoftüpfeln. Markstrahlen zweierlei; die meisten drei bis fünf Zellen 

 breit und 0,16 — 0,56 mm hoch, oft in einschichtige, aus mehreren Zell- 

 lagen bestehende Kanten verlängert; die übrigen einschichtig, nicht selten 

 nur aus einer oder zwei Zellagen gebildet. Zellen im mittleren Teile der 

 mehrschichtigen Markstrahlen im Tangentialschniit rund, 8 — 21 ;jl hoch, 

 in den Kanten jener wie in den einschichtigen Markstrahlen in dieser 

 Ansicht rechteckig und 40 — 90 [j. hoch bei 11 — 27 ij. Breite; alle von 

 mäßiger Wanddicke, die niederen bis 0,07 mm lang, die hohen kürzer, 

 im Radialschnitt oft quadratisch und in den Kanten bis 4mal höher als 

 breit; ohne Kalziumkristalle. Sehr dickwandige Fasertrache'iden, bis 

 28 |x breit, nicht radial gereiht, mit dicken Schließhautscheiben ihrer 

 Hoftüpfel, als Grundmasse. Strangparenchym reichlich, mit ziemlich 

 dünnwandigen, bis 0,11 mm langen, auf den Radialwänden gruppenweise 

 getüpfelten Zellen, vereinzelt neben den Gefäßen und in der Grundmasse, 

 hier teils zerstreut, teils in queren oder schrägen Reihen. — In vielen 

 Zellen der Markstrahlen und des Strangparenchyms spärlicher, gelber 

 Inhalt, in den Gefäßen einzelne ebenso gefärbte Pfropfen. 



Dient zu kleineren Schnitzarbeiten, hauptsächlich zur Herstellung 

 von Weberschiffchen. — Ob mit dem »East-London-Boxwood« (siehe 

 p. 461) oder »Knysna-Boxwood« identisch? =*). 



Australisches Buchsholz siehe p. 391. — Hölzer, die wie echtes 

 Buchsholz verwendbar sein sollen, siehe bei Evonymus (p. 422), Olea 

 (p. 459], Qardenia (p. 468), Viburhum (p. 468). Auch das p. 458 an- 

 geführte Holz von Diospyros trxana Scheele gehört nach Semler 4) 

 hierher. 



1) Soweit diese an der vorliegenden Probe zu beurteilen waren. 



2) Vgl. p. 723, Fußnote 3. 



3) Dieses Holz enthält ( .n curareähnliches, bei den Bearbeitern Vergiftungs- 

 erscheinungen hervorrufendes Alkaloid (vgl. W. E. Dixon in Proceedings of the 

 Royal Society of London, Per. B., vol. 83, iGH, pp. 287—300). 



4) 1. c, p. 557, 



